des Louches à feu en fonle et en bronze , etc. 319 



La fonle blanclie remplit difiicilement les petites cavités îles 

 moules parce qu'elle est peu coulante et qu'elle se fige vite. Les pa- 

 rois (les objets coulés avec cette fonte, étant promptement congelées, 

 leurs arêtes sont toujours arrondies et le retrait ilu métal a lieu du 

 centre vers la surface; de là naissent des cavités au milieu de l'é- 

 paisseur de ces objets. 



La fonle blanche lamelleuse est d'autant plus dure qu'elle con- 

 tient plus de carbone : certaines variétés fondues à une tempéra- 

 ture très-élevée à l'abri du contact de l'air puis refroidies très-lente- 

 ment, peuvent devenir graphiteuses et grises. 



Le fer a donc la propriété de dissoudre le charbon , lorsqu'il est 

 parvenu à un haut degré de chaleur, et de l'abandonner ensuite 

 sous forme de graphite, par un refroidissement lent. 



Toutes les fontes portées à un certain degré de chaleur et refroi- 

 dies lentement deviennent moins dures et plus foncées en couleur. 



Les fontes blanches s'oxident moins vite que les fontes grises. 



Fonte blanche par surcharge. 



Quand il y a excès de minerai dans le haut fourneau , la tem- 

 pérature s'abaisse , l'affinité du fer pour le carbone diminue, la ré- 

 duction se fait incomplètement et la fonte est pauvre en carbone. 

 La fonte blanche par surcharge est généralement grenue : mais on 

 conçoit que la proportion de minerai relativement au combustible 

 peut varier , ainsi que la teneur en certaines subslances étrangères , 

 et que les produits du haut-fourneau peuvent présenter toutes les 

 variétés intermédiaires depuis l'acier le plus carburé jusqu'à la 

 fonte blanche lamelleuse. La fonle blanche par surcharge ou gre- 

 nue , a un grain fin et serré : sa couleur est d'un blanc grisâtre ; 

 elle est dure, élastique et cassante. 



La fonle blanche grenue fond plus vile que la fonte grise : elle 

 acquiert un état de fusion pâteuse comme la fonle blanche lamel- 

 leuse, mais elle se fige moins vite. Elle est d'une grande blancheur 

 en coulant et irès-étincelante. 



La fonte blanche grenue présente les mêmes défauts que la fonte 

 blanche lamelleuse pour la coulée des objets. Elle est peu fluide , 

 elle remplit difficilement les parties minces des moules , elle ne 

 peut donner des arêtes vives , enfin elle occasionne des cavités 

 par le retrait qu'elle prend à la suite de sa prompte solidification 

 à la surface. 



